左に掲げる家庭用品は、次の試験方法による試験に適合しなければならない。きガスクロマトグラフを用いる。ゴムせん付き細口円筒形のガラスびん2個に、それぞれエタノール20mlを入れた後、一方のガラスびんに試料(家庭用エアゾル製品にあつては、200mlのフラスコを氷冷し、ドラフト内で内容液をフラスコ内に噴出させたもの)1.00gを正確に量り採り、他方のガラスびんにテトラクロロエチレン標準液1.0mlを正確に加える。それぞれに、1,1,1,2―テトラクロロエタン内部標準液1.0mlを正確に加えた後、ゴムせんをアルミキャップで巻き締めて密せんし、30°Cの水浴中にガラスびんの首まで入れ、液がゴムせんに付着しないように穏やかに振り混ぜながら30分間加温する。試料又はテトラクロロエチレン標準液を入れたガラスびんから、ヘッドスペースガスをそれぞれ正確に3μl採り、次の操作条件で試験を行い、得られたクロマトグラムのピークを比較する。試料のクロマトグラム上にテトラクロロエチレンの保持時間と一致する保持時間を持つピークが存在する場合は、試料のクロマトグラム上でのテトラクロロエチレンに相当するピークの高さHTと1,1,1,2―テトラクロロエタンのピークの高さHTIを測定し、その比RT=HT/HTIを求める。同時に、テトラクロロエチレン標準液のクロマトグラム上でのテトラクロロエチレンのピークの高さHSと1,1,1,2―テトラクロロエタンのピークの高さHSIを測定し、その比RS=HS/HSIを求める。測定は同一のガラスびんについて3回繰り返し行い、平均値R―T及びR―Sを求める。このとき、次式により計算する試料中のテトラクロロエチレンの含有量は0.1W/W%以下でなければならない。ケイソウ土(標準網フルイ177~250μm)を用いる。内径3mm、長さ3,000mmのガラス管を用いる。カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ジメチルシリコンを10%含ませる。1,1,1,2―テトラクロロエタンが約12~13分間で流出する流速に調整する。ゴムせん付き細口付き円筒形のガラスびん内容量100mlのものを用いる。